450 
Mineralische Gemengtheile. 
Titanit wurde durch Hautefeuille dadui’ch erhalten, dass Kieselsäure uud 
Titansäure in einem Überschuss von Chlorcalciiim zusammengeschmolzen wurde 
(Comptes rendus LIX. 1865. 698); über eine andere Gewinnung durch Bourgeois 
siehe Perowskit. 
Perowskit in braunen doppeltbrechenden Oktaedern wurde von Ebelmen 
dargestellt durch Erhitzen von Titansäure, Kalk und kohlensaurem Alkali bis 
zur theilweiseu Verflüchtigung des letzteren Lösungsmittels (Comptes rendus 
XXXII. 1851. 710 u. XXXIII. 1S51. 525). — Als Hautefeuille einen Strom feuchter 
Luft oder Kohlensäure nebst Salzsäuredämpfen langsam über eine Schmelze von 
Titansäure, Kieselsäure und Chlorcalcium leitete, entstanden farblose oder gelb- 
liche Perowskitkryställchen, welche ans doppeltbrechenden Lamellen zusammen- 
gesetzt waren (Annal. d. chim. et de phys. (4) IV. 1865. 154). — Von Bourgeois 
wurde Kalk und Titan.säure mit basischen Silicaten oder Silicatgesteinen zu- 
sammengeschmolzen und der Schmelzfluss längere Zeit hindurch im viscosen 
Zustande erhalten, wodurch Oktaeder und Skelette von Perowskit gebildet 
wurden (ebendas. (5) XIX. 1883); war die Silicatschmelze zu sauer, so entstand 
Titanit anstatt des Perowskits. — Derselbe erhielt auch stark doppeltbrechendeu 
Perowskit durch Zusammenschmelzen von Calciumcarbonat und Titansäure mit 
einem Überschuss von Chlorbarynm in der Rothgluth und Behandlung der 
Schmelze mit stark verdünnter Salzsäure (Comptes rendus Bd. 103. 1886. 141). 
Korund ist auf manchfachem Wege krystallisirt erhalten worden. Ebelmen 
schmolz zuerst Borsäure-Anhydrid mit Thonerde in der Weissgluth, worauf beim 
Verdampfen der Borsäure bis 4 mm grosse Korundkrystalle entstanden (Annal. 
d. chim. et de phys. XXII. 1845. 211). — de Senarmont zersetzte die wässerige 
Lösung von Chloraluminium durch sehr starke Erhitzung in einer zugeschmolzenen 
Röhre, und es schieden sich mikroskopische Rhomboederchen von Korund ab 
(Comptes rendus XXXII. 1851. 762). — Von H. Ste. Claire-Deville und Caron 
wurde Fluoraluminium in einem Kohlentiegel, in welchem ein Kohlensehälchen 
mit Borsäure aufgehängt war, bis zur Weissgluth erhitzt; es krystallisirten 
hexagonale Tafeln von Korund (Comptes rendus XL VI. 1858. 764). — Als 
Hautefeuille in einem zur hellen Rothgluth erhitzten Platinrohr Dämpfe von 
Flusssäure, die durch Wasserdampf und Stickstoff verdünnt waren, über amorphe 
Thonerde leitete, entstanden an den heissesten Stellen der Röhre neben unregel- 
mässigeren Bildungen auch hexagonale Täfelchen von Korund (Ann. de chim. et 
de phys. IV. 1865. 153; vgl. auch Fremy, Comptes rendus CIV. 1887. 737). — 
In einem irdenen kieselsäurereichen Tiegel schmolzen Fremy und Feil gleiche 
Gewichtsmengen von Thonerde und Mennige; es bildete sich Bleialuminat, 
welches durch die Kieselsäure des Tiegels zu Bleisilicat und freier Thonerde zer- 
setzt wurde, die ihrerseits auf dem Boden des Tiegels als hexagonale Korund- 
tafeln krystallisirte (Comptes rendus LXXXV. 1877. 1029); vgl. über weitere 
Modificationen des Verfahrens Fremy und Verneuil, ebendas. CIV. 1887. 737 
und CXI. 1890. 667. — Von Fouque und M. Levy wurde einmal an dem Deckel 
eines Platintiegels, in welchem Mikroklin uud Flussspath zusammengeschmolzen 
